ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1885, N:0 7. 139 



togs ej nu för denna legering. Den befinnas för 201 timmar 

 vara 4,9 procent, för 272 timmar 5,i procent, således för de 9 

 dagarna ungefär 5 procent, eller 2 procent mindre än Herr 

 SuNDELL observerat. Möjligen beror detta derpå att lians ur- 

 sprungliga värde svarade mot en tid vida närmare gjutningen 

 än den här använda, 1 timme efteråt. 



Om de båda legeringarna med ringa tennlialt, resp. 10 ocli 

 20 procent kan man väl säga, att förminskningen i deras led- 

 ningsmotstånd är jemförelsevis obetydlig. Detta öfverensstämmer 

 med Herr Sundells iakttagelser som för en dylik legering, 12 

 delar Bi + 1 del tenn, funnit den undprstiga 1 procent. Det 

 samma kan ingalunda sägas om legeringarna med ringa vismut- 

 halt, som ha varierat rätt betydligt. Någon jemförelse kan dock 

 med afseende på dem ej ske, då Herr SüNDELL ej omnämner 

 några dylika. 



Tab. 20 och dithörande figg. visa nu vidare, e;] blott att 

 förminskningen på lOVj mån. varierar rätt betydligt med halten 

 af de båda metallerna, utan äfven att denna variation följer 

 någon särdeles egendomlig lag. Förminskningen har nemligen 

 tvenne maxima, det ena inträffande ungefär för en legering med 

 30 procent vismut, den andra för en legering med 70 procent 

 vismut eller sannolikt något mindre, mellan 60 och 70 procent. 

 Det mellan dem befintliga minimum inträffar ungefär för lege- 

 lingen med 50 procent vismut. Visserligen äro nu dessa värden 

 på förminskningen något påverkade af temperaturolikheter och 

 öfriga felkällor, men dessas belopp kan dock ej vara nog att 

 förklara den temligen stora skilnaden af 3 — 4 procent mellan 

 maxima och minima, så att tillvaron af dessa tre punkter nog 

 står fast, äfven om felen i någon mån kunna påverka deras 

 läge. Deras tillvaro bestyrkes äfven af ett annat förhållande. 

 De visa sig nemligen ej blott, då man tar i betraktande hela 

 tiden, 1 timme till IOY2 mån, efter gjutningen, utan lika väl 

 under dess delar, 1 — 7 timmar och 7 — 24 timmar. Hvad be- 

 träffar tiden 24 timmar till IOY2 mån., så synes der nog maxi- 

 mum vid legeringen med 70 procent vismut; det vid legeringen 



